382 LA NATURALEZA 



tra las piedras refractarias, que son de arenisca, con las cuales se construye 

 la camisa interior del horno; éstas se corroen y llegan á fundirse completa- 

 mente, combinándose con las sustancias minerales délos lechos de fusión. 



Caracteres de las sustancias obtenidas en la copelación del plomo. 



Núm. 1. Plomo argentífero sometido á la copelación, agrio, quebradizo, 

 se lamina con el martillo, pero al doblarlo se quiebra; peso específico? 



Núm. 2. Litargirio, color verde mar en el exterior, y rojo de ladrillo en 

 el interior; textura laminar, blando y desmoronadizo; peso específico 7'34. 



Núm. 3. Absugs color negro, porosos, lustre de cera. Se quiebran con fa- 

 cilidad; peso específico 347; tratados con el ácido nítrico en frío hubo efer- 

 vescencia, en caliente se disolvió completamente, quedando un residuo de 

 azufre; con el cianuro amarillo, el yoduro de potasio y el amoniaco, se ob- 

 tuvo prusiato de fierro y yoduro de plomo; no se halló cobre. 



Núm. 4. Abstrichs ó sean litargirios negros; color negro; por fuera lus- 

 tre de cera, por dentro mate, compactos y pesados, muy quebradizo; peso 

 específico 715; tratados con el ácido nítrico no hizo en frío efervescencia, 

 pero en caliente se disolvió completamente, quedando un residuo de ácido 

 silícico; con el cianuro amarillo y el yoduro de potasio, se obtuvo fierro y 

 plomo; el amoniaco no indicó la presencia del cobre. 



Núm. 5. Abstrichs color verde-aceituna, textura compacta sin lustre, 

 muy duro y pesado; peso específico 8'43; reacciones y productos en la aná- 

 lisis cualitativa, iguales al núm. 4. 



Núm. 6. Abstrichs color verde-aceituna, textura estriada paralela, lus- 

 trosa y centellante, algo duro y quebradizo en el sentido de las estrías; peso 

 específico 6'5Ü; con el ácido nítrico no hizo efervescencia en frío, en calien- 

 te se disolvió presentando las mismas reacciones que los números 4 y 5. 



Núm. 7. Copela ó sea cendrada, color rojo y amarillo, textura laminar, 

 lustre por dentro de cera, por fuera áspera y sin brillo; tratada por el ácido 

 nítrico, en frío hizo efervescencia, en caliente se disolvió, quedando un re- 

 siduo de siliza; el licor quedó claro y transparente; con el cianuro amarillo, 

 el yoduro de potasio y el amoniaco, se obtuvo las reacciones del fierro y 

 del plomo, pero no se indicó el cobre; el peso específico de esta sustancia 

 esG'll. 



Núm. 8. Humos de la copelación del plomo recogidos en las paredes y bó- 

 veda del horno, aspecto pulverulento, untuosas al tacto; color blanco y ama- 

 rillo de latón; composición, óxido y sulfato de plomo. 



Las sustancias que hemos anotado, son todos los productos artificiales que 



